TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 도로공사에 사용하는 시멘트에 대하여 적용한다.
․KS L 5101 시멘트의 시료 채취 방법
․KS L ISO 679 시멘트의 강도 시험 방법
․KS L 5106 공기 투과 장치에 의한 포틀랜드 시멘트의 분말도 시험 방법
․KS L 5107 시멘트의 오토클레이브 팽창도 시험 방법
․KS L ISO 9597 시멘트의 응결 및 안정성 시험방법
․KS L 5120 포틀랜드 시멘트의 화학 분석 방법
․KS L 5121 포틀랜드 시멘트의 수화열 시험 방법
․KS L 5204 백색 포틀랜드 시멘트
․KS L 5205 내화물용 알루미나 시멘트
․KS T 1065 시멘트용 크라프트 지대
․KS T 1066 크라프트 신장 지대
․KS T 1073 크라프트 합성수지 직포대
(1) KCS 44 10 00 (1.5.4) 에 따라 해당 공사의 공사계획에 맞추어 공급원 승인요청서류를 작성하여 제출하여야 한다.
2.1 시멘트 재료
2.1.1 포장 및 운반
(1) 포대시멘트는 KS T 1065, KS T 1066, KS T 1073 또는 시멘트 콘크리트 포장에 적합한 포대에 넣어 실무게 40kg으로 포장하여야 하며, 포장시멘트는 지대 바깥면에, 비포장 시멘트는 납품서에 시멘트의 종류․제조자 명․상표․실무게 및 제조년월일 또는 출하년월일을 명기하여야 한다. 시멘트를 차량으로 장거리 운반할 때에는 방습포 등으로 씌워 기상의 영향을 받지 않도록 하여야 한다. 비포장 시멘트는 방수, 방풍이 된 전용시설에 수용하여야 한다.
2.1.2 저장
(1) 시멘트는 방습적인 구조로 된 사이로 또는 창고에 품종별로 구분하여 저장하여야 한다.
(2) 시멘트 사이로의 용량은 1일 평균 작업량의 3일분 이상을 저장할 수 있는 크기이어야 한다.
(3) 포대시멘트는 지상 300mm 이상 되는 마루에 쌓아올려서 검사나 반출에 편리하도록 배치하여 저장하여야 하며, 쌓는 포대수는 12포대 이하이어야 한다.
(4) 저장 중에 약간이라도 굳은 시멘트를 공사에 사용해서는 안 되며, 제조일로부터 3개월 이상 된 시멘트는 사용하기 전에 시험을 실시하여 그 품질을 확인하여야 한다.
(5) 포대시멘트를 일시적으로 야적하고자 할 때에는 공사감독자의 승인을 받아야 하며, 이때에는 방습포로 덮어야 한다.
(6) 벌크시멘트(bulk cement)는 저압력(0.035MPa∼0.070MPa)에서도 압축공기를 이용하여 20m 높이까지 배출해 낼 수 있는 공기압 벌크탱크에 저장 사용하여야 한다. 또한, 벌크탱크는 중력에 의하여 계량 호퍼로 배출될 수 있도록 가급적 높게 설치하여야 하며, 외기 온도에 영향을 받지 않도록 적절한 보온 조치를 취하여야 한다.
2.1.3 검사
(1) 모든 시멘트는 공사감독자의 검사를 받은 후 사용하여야 한다.
(2) 수급인과 시멘트 공급자는 시료 채취 및 검사에 필요한 모든 시설을 제공하여야 한다.
(3) 검사에 합격한 시멘트일지라도 품질의 변동이 예상되어 재시험을 한 결과, 품질 기준에 맞지 않을 경우에는 새로운 시멘트로 대체하여야 한다.
2.1.4 시멘트의 종류
(1) 시멘트는 혼합재의 유무, 화학 성분의 함유량 내지는 혼합 상태에 따라 표 2.1-1과 같이 구분한다.
표 2.1-1 시멘트의 종류

구분

종류

비고

포틀랜드

시멘트1)

1종

보통 포틀랜드 시멘트,

보통 포틀랜드 시멘트(저 알칼리형)1)

KS L 5201

2종

중용열 포틀랜드 시멘트,

중용열 포틀랜드 시멘트(저 알칼리형)

3종

조강 포틀랜드 시멘트,

조강 포틀랜드 시멘트(저 알칼리형)

4종

저열 포틀랜드 시멘트,

저열 포틀랜드 시멘트(저 알칼리형)

5종

내황산염 포틀랜드 시멘트,

내황산염 포틀랜드 시멘트(저 알칼리형)

특수시멘트

백색 포틀랜드 시멘트

KS L 5204

초속경 시멘트

-

내화물용 알루미나 시멘트

KS L 5205

혼합시멘트

고로 슬래그 시멘트

KS L 5210

플라이 애쉬 시멘트

KS L 5211

포졸란 시멘트

KS L 5401

저열 혼합시멘트

-

주 1) ( )의 저알칼리형은 KS L 5201의 부속서 [포틀랜드 시멘트(저 알칼리형)]에 따라 부기한 것이다.
(2) 포틀랜드 시멘트
① 포틀랜드 시멘트의 물리 성능은 표 2.1-2, 화학성분은 표 2.1-3에 적합하여야 한다.
표 2.1-2 포틀랜드 시멘트의 물리 성능

종류

항목

1종

2종

3종

4종

5종

분말도

비 표면적 (Blaine) (cm2/g)

2800 이상

2800 이상

3300 이상

2800 이상

2800 이상

안정도

오토클레이브

팽창도(%)

0.8 이하

0.8 이하

0.8 이하

0.8 이하

0.8 이하

르샤틀리에

(Lechatelier)(mm)

10 이하

10 이하

10 이하

10 이하

10 이하

응결시간

비카트

시 험

초결 (분)

60 이상

60 이상

45 이상

60 이상

60 이상

종결(시간)

10 이하

10 이하

10 이하

10 이하

10 이하

수화열

(J/g)

7일

28일

-

290 이하

340 이하

-

250 이하

290 이하

-

압축강도

MPa

(N/mm2)

1일

3일

7일

28일

91일

-

12.5 이상

22.5 이상

42.5 이상

-

-

7.5 이상

15.0 이상

32.5 이상

-

10.0 이상

20.0 이상

32.5 이상

47.5 이상

-

-

-

7.5 이상

22.5 이상

42.5 이상

-

10.0 이상

20.0 이상

40.0 이상

-

비고 1. 안정도 시험방법은 수요자의 요구에 따라 오토클레이브 시험과 르샤틀리에 시험 중 택일하여 실시한다.

2. 중용열 시멘트의 28일 수화열은 수요자의 요구가 있을 때에 적용한다.

3. 3일 강도는 1일 강도보다, 7일 강도는 3일 강도보다, 28일 강도는 7일 강도보다 커야 한다.

4. 압축강도 중 포장시멘트의 28일 강도, 비포장 시멘트의 7일, 28일 강도는 수요자가 요구하지 않을 때는 생략할 수 있다.
표 2.1-3 포틀랜드 시멘트의 화학성분

종류

항목

1종

2종

3종

4종

5종

산화마그네슘(MgO,%)

5.0 이하

5.0 이하

5.0 이하

5.0 이하

5.0 이하

삼산화황(SO3,%)

3.5 이하

3.0 이하

4.5 이하

3.5 이하

3.0 이하

강열감량(%)

3.0 이하

3.0 이하

3.0 이하

3.0 이하

3.0 이하

C3S

50 이하

C2S

40 이상

C3A

8 이하

6.0 이하

4.0 이하
(3) 특수 시멘트
① 특수 시멘트는 해당 KS 규격에 따른다.
(4) 혼합 시멘트
①고로 슬래그 시멘트는 KS L 5210에 규정된 품질기준에 따른다.
②플라이 애쉬 시멘트는 KS L 5211에 규정된 품질기준에 따른다.
③포틀랜드 포졸란 시멘트는 KS L 5401에 규정된 품질기준에 따른다.
④저열 혼합시멘트는 고로슬래그 미분말․플라이 애쉬 등을 혼합하여 제조되는 시멘트로서, 매스 시멘트 콘크리트의 수화열 발생을 완화시켜 수화열에 의한 균열저감을 목적으로 사용된다. 단, 염해․제설제 등이 사용되는 매스 구조물의 경우 별도의 내구성 검토를 실시하여야 한다. 저열혼합시멘트의 물리성능 및 화학성분은 표 2.1-4에 적합하여야 한다.
표 2.1-4 저열 혼합시멘트의 물리성능 및 화학성분

항목

품질기준

시험방법

비표면적(Blaine, cm2/g)

3,000 이상

KS L 5106

응결시간

(비카트시험)

초 결(분)

60 이상

KS L ISO 9597

종 결(시간)

10 이하

오토클레이브

오 토 클 레 이 브(%)

0.8 이하

KS L 5107

르 샤 틀 리 에(mm)

10 이하

압축강도

(MPa)

3일

7.5 이상

KS L ISO 679

7일

15.0 이상

28일

32.5 이상

91일

42.5 이상

수 화 열

(J/g)

3일

230 이하

미소열량계법1)

7일

250 이하

KS L 5121

(용해열법)

28일

290 이하

화학성분

(%)

삼 산 화 황(SO3)

4.0 이하

KS L 5120

산 화 마 그 네 슘(MgO)

6.0 이하

강 열 감 량(1gloss/%)

3.0 이하

주 1) 재령 3일 미소열량계에 의한 수화열 측정방법은 다음 조건에 따라 실시한다.

- 시험방법 : PCA에서 제정한 시멘트 수화열 측정방법 초안(A법)

ASTM C1702 - 17 Standard Test Method for Measurement of Heat of Hydration of Hydraulic Cementitious Materials Using Isothermal Conduction Calorimetry

- 온도 : 23.0±1.0℃

- 시멘트 및 시멘트계 재료: 10g(0.01g 정밀도로 측정 및 기록)

- 물-결합재비 : 50%
2.1.5 시료 채취 및 시험 방법
(1) 시료 채취
① 시멘트의 시료 채취는 KS L 5101에 따른다.
(2) 화학 성분
① 포틀랜드 시멘트의 화학 분석은 KS L 5120에 따른다.
(3) 분말도
① 공기 투과 장치에 의한 포틀랜드 시멘트의 분말도 시험은 KS L 5106에 따른다.
(4) 안정도
① 시멘트의 오토클레이브 팽창도 시험은 KS L 5107에 따른다.
(5) 응결시간
① 비카트 침에 의한 수경성 시멘트의 응결시간 시험은 KS L ISO 9597에 따른다.
(6) 압축강도시험
① 시멘트의 압축 강도 시험은 KS L ISO 679에 따른다.
(7) 수화열
① 포틀랜드 시멘트의 수화열 시험은 KS L 5121에 따른다.